--- title: "Temperaturturm auswerten" slug: "temperaturturm-kalibrieren" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n

# Temperaturturm auswerten

\n

Der Temperaturturm ist der schnellste Weg, die optimale Drucktemperatur für ein neues Filament zu finden. In 20 Minuten weißt du, bei welcher Temperatur dein Filament sein Bestes zeigt — ohne Rätselraten.

\n\n

## Was ist ein Temperaturturm?

\n

Ein Temperaturturm ist ein einzelnes Testobjekt, das in mehreren Stufen gedruckt wird. Bei jeder Stufe senkt der Drucker die Temperatur automatisch — so kannst du alle relevanten Temperaturen in einem einzigen Druck vergleichen.

\n

\n
- Typisch: 8–10 Etagen, je 5–10 °C Unterschied
\n
- Startet meist bei 230 °C, endet bei 180 °C (PLA)
\n
- Jede Etage testet gleichzeitig: Bridging, Überhänge, Details, Stringlng
\n
- Ergebnis: Die beste Temperatur für dein Filament aus deinem Drucker
\n

\n\n

## Schritt 1: Turm-Modell holen

\n

\n
- OrcaSlicer: Calibration → Temperature Tower — direkt eingebaut, keine Datei nötig
\n
- Bambu Studio: Calibration → Filament Calibration → Temperature
\n
- PrusaSlicer / Cura: Modell von Printables herunterladen (z.B. „Smart Temperature Tower")
\n

\n\n

## Schritt 2: Temperatur-Skript einstellen

\n

Bei OrcaSlicer/Bambu Studio passiert das automatisch. Für PrusaSlicer und Cura muss ein G-Code-Skript die Temperatur pro Layer wechseln.

\n\n

### PrusaSlicer — Custom G-Code

\n

Unter Filament Settings → Custom G-Code → Layer Change G-Code eintragen:

\n
\n {if layer_z < 2}M104 S230{endif}
\n {if layer_z >= 2 and layer_z < 6}M104 S225{endif}
\n {if layer_z >= 6 and layer_z < 10}M104 S220{endif}
\n {if layer_z >= 10 and layer_z < 14}M104 S215{endif}
\n {if layer_z >= 14 and layer_z < 18}M104 S210{endif}
\n {if layer_z >= 18 and layer_z < 22}M104 S205{endif}
\n {if layer_z >= 22 and layer_z < 26}M104 S200{endif}
\n {if layer_z >= 26}M104 S195{endif}\n
\n

Werte anpassen: Höhenwerte (2, 6, 10…) abhängig vom Turmmodell — die Z-Höhe je Etage steht im Modell-Download.

\n\n

## Schritt 3: Turm auswerten

\n

Nach dem Druck jede Etage systematisch bewerten:

\n

\n
\n
\n Kriterium\n | Zu kalt\n | Zu heiß\n | Optimal\n
--- | --- | --- | ---
\n
\n
\n
\n Layer-Haftung\n | Schichten lösen sich\n | Gut\n | Schichten fest verbunden\n
\n
\n Stringing\n | Wenig bis kein Stringing\n | Viele Fäden\n | Minimal, kaum sichtbar\n
\n
\n Oberfläche\n | Matt, rau, Poren sichtbar\n | Glänzend, verschmiert\n | Gleichmäßig seidig glatt\n
\n
\n Bridging\n | Sehr gutes Bridging\n | Stark durchhängend\n | Leicht durchhängend — ok\n
\n
\n Überhänge\n | Scharf, kaum Curl\n | Wellen, Curl, Ausfransungen\n | Sauber bis ~50°\n
\n
\n

\n\n

## Richtwerte nach Material

\n

\n
\n
\n Material\n | Starttemperatur\n | Testbereich\n | Typisch optimal\n
--- | --- | --- | ---
\n
\n
\n
\n PLA\n | 230 °C\n | 185 – 230 °C\n | 205 – 215 °C\n
\n
\n PETG\n | 250 °C\n | 220 – 250 °C\n | 230 – 245 °C\n
\n
\n ABS / ASA\n | 260 °C\n | 230 – 260 °C\n | 240 – 255 °C\n
\n
\n TPU\n | 240 °C\n | 210 – 240 °C\n | 220 – 235 °C\n
\n
\n

\n\n

## Häufige Fehler

\n

\n
- Turm dreht sich: Kühlung zu hoch → Turm „druckt sich selbst zu schnell ab", untere Layer noch warm. Lüfter auf 80 % für ersten Etagen reduzieren
\n
- Keine sichtbare Verbesserung zwischen Etagen: Temperaturschritte zu klein (2–3 °C). Nutze 5–10 °C Schritte
\n
- Erste Etage hält nicht: Bett-Temperatur prüfen, nicht Düse
\n
- Ergebnis schwankt je nach Filament-Farbe: Normal — Pigmente beeinflussen Viskosität. Jede Farbe separat testen
\n

\n\n
\n Workflow:\n Temperaturturm immer vor Flow-Rate und Retraction kalibrieren. Alle anderen Parameter hängen von der richtigen Temperatur ab — falsche Temperatur macht jeden anderen Kalibrierversuch unzuverlässig.\n
\n
\n
\n
\n\n
\n